76 



Terminalia buceras, Baill. (Bucida, Lin.). Arará; jácaro de 

 playa. (H. E. A. 4957). Excelente madera, de color pardo rojizo, 

 muy dura e incorruptible, por lo que se usa mucho para mue- 

 lles y estacadas.— Cook & Collins TI. P. Rico 96, t. 20. 



Terminalia capitata, Sauval. (Bucida, Vahl.). Júcaro ama- 

 rillo. Dura y compacta, de color amarillo. Empleada en postes, 

 ejes y carpintería. Coeficiente de elasticidad: 1750; de rotura 

 por tracción : 22 ; por flexión : 12 ; por torsión : 3. Densidad : 1.14. '. 

 (Mad. Q. de los M.— Exs. H. E. A. 3205). 



Terminalia chicharronia, Sauval. Chicharrón prieto. Fuer- 

 te y sólida, empleada en carretería. Color negro. Coeficiente de 

 elasticidad: 1800; de rotura por tracción: 14; por torsión: 2.5. 

 Densidad : 0.95. 



Terminalia molineti, Maza (Bucida angustifolia, Ricli. ; no 

 DC. — T. angustifolia, Sauval. ; no Jaeq. — Cbomelia triacantha, 

 Griseb. Catal.; no DC. — Guettarda triacantha, Maza). Júcaro 

 espinoso; j. pHeto; j. negro; j. bravo; arará de hojas angostas. 

 (Mad. Q. de los M.) 



Leguminosas 



Esta familia es la que mayor número de maderas suministra 

 en Cuba, contándose entre ellas algunas de las más importantes. 

 Comprende tres subfamilias, que son: Cesalpínieas, Mimoseas y 

 Papilionáeeas. 



Subfamilia Cesalpínieas 



Caesalpinia bijuga, Sw. Brasil: guacaniaya de posta; palo 

 campeche ; palo negro. Madera muy buena, de color rojizo ama- 

 rillento ; empleada en tornería. 



Caesalpinia coriaria, Willd. Dibidibi; dividid; guatapaná. 

 Madera muy sólida, de color de caoba obscuro. Empleada en 

 carpintería rural. 



Caesalpinia rugeliana. Frb. Brasüete colorado. Excelente 

 madera, de color morado rojizo ; empleada en tornería y em- 

 butidos. 



Cassia siamea, Lamk. Cultivado. Buena madera. 

 Copaifera hymenaefolia, Moric. Caguairán; quiebrahacha; 

 palo d> hierro; jabí. Madera incorruptible, compacta, pesada y 

 de una dureza extraordinaria. De color moreno rojizo. Emplea- 

 da en horcones, pilotes, mazas y traviesas de ferrocarril. Coefi- 

 ciente de elasticidad: 1550; de rotura por tracción: 24: por 

 compresión : 9; por flexión: 16: por torsión: 3. Densidad: 1.27. 

 (Mad. < L >. de los M.) ■ 



